— 632 — 



Le curve di raffreddamento vennero costruite sino a 300°, ma non venne 

 notato, sino a questa temperatura, alcuno sviluppo di calore dovuto ad una 

 possibile distruzione parziale o totale delle soluzioni solide. 



2. Il sistema cloruro di litio - cloruro di calcio. 



La curva di cristallizzazione primaria discende dal punto di fusione del 

 cloruro di litio sino a 49-?° circa e a 36.6 mol. °/ 0 di CaCL per risalire 

 al punto di fusione del cloruro di calcio. Per le miscele comprese tra 10 

 e 60 mol. °/ 0 di CaCL si nota, quando tutta la massa è solidificata, uno 

 sviluppo di calore che ha il suo massimo di temperatura a 30.1 ; 33.4 ; 

 36.4 mol °/ 0 di Ca Cl 2 e che va lentamente diminuendo per un contenuto 

 inferiore o superiore di Ca Cl 2 (tabella 2*). 



Dalle curve di raffreddamento si rivela con sicurezza solamente l' inizio 

 di cristallizzazione, ed il secondo arresto che avviene quando tutta la massa 

 è solidificata. La miscela a 36.4 mol. di CaCl s che corrisponde al minimo 

 di cristallizzazione, cristallizza a temperatura quasi costante (492°) con pro- 

 duzione di calore notevolissima, mentrechè al secondo arresto corrisponde uno 

 sviluppo di calore molto più debole. Dal diagramma costruibile coi dati 

 termici (tìg. 2*) si deve concludere che i due componenti dànno una serie 

 continua di soluzioni solide che cristallizza con un minimo molto acuto. 

 Tuttavia queste soluzioni solide si scindono ad una temperatura assai vicina 

 a quella di solidificazione, riducendosi rapidamente ad un miscuglio meccanico 

 di due soluzioni solide dei componenti in rapporti assai limitati. 



Tabella 2 a . 



Molecole °/ 0 

 di CaCl s 



Inizio 

 di 



cristallizza- 

 zione 



Inizio 

 di 



smistamento 



0.0 



602° 







590 





9.2 



575 





14.3 



560 



430» 



21.1 



540 



438 



27.5 



525 



440 



301 



512 



445 



33.4 



496 



445 



36.4 



492 



445 



41.6 



537 



440 



47.0 



620 



? 



60.0 



704 



432 



77.4 



738 





90.0 



763 





100.0 



772 





Un tipo simile di cristallizzazione di soluzioni solide venne trovato 

 anche in leghe metalliche e specialmente per leghe di nickel e cromo ( 1 ). 



(') G. Voss. Zeitsch. f. an. Chem. 57, 60 (1908). 



